Î0O2 ACADEMJl^: DES SCIEîNXES. 



(l'aborfl (fondant à 65o'*), dans lequel j'ai projeté le bismuîli (fondant 

 à 260"). 



» Tous les alliages essayés au-dessous de la teneur 70 pour 100 en aluminium ont 

 donné, au moule (en sable gras d'étuve), trois lingots superposés, séparés par liqua- 

 tion : an bas, un lingot hétérogène retenant du bismuth en excès; au milieu, un 

 alliage à environ 70 pour 100 d'aluminium) au-dessus, un alliage homogène 

 à 90 pour 100 environ d'aluminium. La teneur 70 pour 100 en aluminium me parais- 

 sant la limite inférieure de ces alliages, j'ai fait porter mes essais sur plusieurs teneurs 

 supérieures à 70 pour 100, et j'ai obtenu quatre alliages bien homogènes : à jo pour 100 

 (densité prise à 20°: 2,867); ^5 pour 100 (densité: 2,79); 88 pour 100 (densité: 

 2'77^); ^^9^1 pour 100 (densité : 2,7/î). Ils sont sonores; cassants ( les deux plus riches 

 en aluminium se plient d'abord assez bien, mais cassent ensuite); à grain homogène 

 (rappelant celui des étain-aluminium), d'un beau blanc d'argent (surtout les 

 75 pour 100 et 85 pour 100); leurs points de fusion sont intermédiaires entre ceux des 

 métaux composants, plus rapprocliés de celui de l'aluminium. 



» Ils sont inoxydables à l'air, sec ou humide, à la température de la coulée; ils 

 sont attaqués vivement par les acides : azotique concentré à chaud, et azotique étendu 

 à froid; chlorhydrique concentré ou étendu, à froid ou à chaud,( l'aluminium seul est 

 attaqué); sulfurique concentré à froid ou à chaud; sulfurique étendu, à froid ou à 

 chaud (moins vivement) et par la potasse caustique, concentrée ou non, à froid. 



); J ai constaté le même phénomène de décomposition, à froid, de l'eau distillée, 

 qu'avec les alliages étain-aluminium {^): une baguette d'alliage, limée, décompose 

 (à 18°) l'eau distillée en oxygène et hydrogène (gaz tonnant); j'attribue cette décom- 

 position à une action thermoélectrique des deux métaux, non combinés, que le frot- 

 tement de la lime échauffe inégalement (la chaleur spécifique du bismuth est 

 o'="^o3o8, plus faible encore que celle de l'étain); le dégagem.ent est plus abondant, et 

 dure jilus longtemj^s qu'avec les étain-aluminium (il y a une légère oxydation du 

 bismuth). L'eau à 95° est aussi décomposée par ces alliages. 



» 2" Magnésium-aluminium. — J'ai constaté qne raluminiuni et le 

 magnésium peuvent s'idlier à partir de Ja teiieur 65 pour 100 en alimii- 

 nium. Il faut projeter et maintenir, à l'aide d'une baguette de fer, le 

 magnésium (fondant à 45o'') au milieu de l'aliiminiMm, sa grande chaletu- 

 spécifique (o*="',245) ne lui j)ermettant pas de fondre rapidement; une 

 teneur en altiminium inférieure à 65 jiour 100 donne, au-dessus du bain 

 d'alliage un excès de magnésium qui passe à l'état d'épongé grisâtre, im- 

 possible à fondre. 



» J'ai pu obtenir 5 alliages bien définis: à Ç)(j pour 100 (densité à 21°: 2,244); 

 à 68 pour 100 (densité : 2,276); à 78 pour 100 (densité : 2,324); à 77 pour ioo (den- 

 sité : 2,878); et à 85 pour 100 (densité: 2,474)' Ils sont tous cassants, à gros grains. 



(') Comptes rendus, n" 19, 9 mai 1904, p. 1170. 



